Mineralbildung in Schmelzmassen etc. 395 
und da einige ganz kleine Anorthitleisten zu beobachten 
sind; No. 203 und 204, mit noch weniger Al,0, und noch 
mehr CaO, sind reine Gläser, öhne irgend welche krystalli- 
nische Aussonderungen; bei wiederum niedrigeren Al,O;- 
und höheren Ca0-Gehalten krystallisiren die Melilithmine- 
ralien (Gehlenit), zuerst in geringer Menge und kleinen 
Individuen (No. 174 und 175) und später in Schritt für 
Schritt grösseren Mengen und gleichzeitig auch grösseren 
Individuen (No. 172—173). 
Die 0.5-Silikaten: In No. 199, mit 47.11 % Al,O, und 
1.34 % (Mg,Fe,Mn)O, ist zuerst eine Unzahl kleiner Spinell- 
Oktaéder ausgeschieden worden, und später haben sich einige 
dünne Leisten*), die wahrscheinlich aus Anorthit bestehen, 
gebildet; No. 205 ist ein ganz reines Glas; in No. 177, mit 
noch mehr CaO, ist etwas und in No. 176, wiederum mit 
mehr CaO, ist ziemlich viel Gehlenit, individualisirt worden. 
Die Ca0-Al, 0,-1.50-Silikaten No. 201 und 202 sind reine 
Gläser, No. 201 jedoch mit ganz vereinzelnten und sehr 
kleinen Anorthitleisten. 
Zum Schluss dieses Abschnittes werden wir besonders 
hervorheben, dass Anorthit und ein Melilithmineral in den 
vorliegenden schnell abgekühlten Schmelzmassen nie alle 
beide in denselben Producten zur Individualisation erlangt 
sind; die zwei «Magmafelder» (cfr. die spätere graphische 
Darstellung) sind von einander durch eine intermediäre 
Serie als Glas erstarrter Schmelzproducte getrennt, wo die 
Krystallisation — des Thonerdegehaltes wegen — verzögert 
oder verhindert wurde. 
In No. 196 findet sich in unbedeutender Menge und in 
ganz kleinen Krystallen dasselbe scheinbar rhombische 
Mineral, das wir früher in No. 166—169 nachgewiesen haben, 
*) Weil die Bestimmung etwas fraglich sein möchte, werden wir 
später auf diese No. keine Rücksicht nehmen. 
